## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN
http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 3 (1), 2021, 49-56
Pengaruh Penggunaan Bonding Adhesive Terhadap Perilaku Lentur Balok Yang Disambung
Seska Nicolaas dan Chris Hombokau
Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung,  Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado, 95252 1,2 E-mail: snicolaas@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada umumnya pengerjaan pengecoran banyak yang tidak sesuai atau berhenti karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengerjaan beton. Hal ini menyebabkan adanya sambungan  antara  beton  yang  sudah  ada    dengan  beton  baru.  Pada  umumnya  pekerjaan pengecoran  harus  dilakukan  sampai  selesai  agar  waktu  pengerasan  beton  akan  bersamaan sehingga  beton  mampu  menahan  tekan. Timbulnya  sambungan  beton  pada suatu    balok  beton menyebabkan  terjadinya  penurunan  kekuatan  akibat  adanya  pengecoran  pada  permukaan beton yang sudah ada sehingga menyebabkan waktu pengikatan beton terjadi tidak bersamaan pada kedua permukan beton tersebut. Dengan penggunaan bonding adhesive dalam pekerjaan sambungan cor beton diharapkan dapat lebih meningkatkan performance sambungan beton.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk melihat  pengaruh  nilai  kekuatan  lentur dari  balok  yang  menggunakan  bahan  tambah  Bonding  Adhesive  pada  sambungan  beton  yang sudah ada dan beton baru di tengah bentang balok dan mengetahui pengaruh nilai kuat lentur balok yang disambung dengan tidak menggunakan bahan tambah Bonding Adhesive.
Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur di atas maka disimpulkan bahwa balok beton yang  tidak  menggunakan  bahan  perekat  Sikacim  Bonding  Adhesive  dan  balok  normal  tanpa sambungan  lebih  kuat  daripada  sambungan  balok  beton  yang  menggunakan  bahan  perekat Sikacim Bonding Adhesive.
Kata kunci: balok beton, kuat lentur, sambungan, beton lama, bonding adhesive

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan  pembangunan  infrastruktur.  Adanya pembangunan  infrastruktur  memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  dan  negara. Pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, mobilitas barang lebih cepat, dan timbulnya daya  saing  antarbdaerah  merupakan  beberapa  dampak  dari  pembangunan  infrastruktur.  Oleh sebab itu Indonesia terus mengusahakan kegiatan pembangunan  infrastruktur. Dalam pekerjaan pengecoran beton pada suatu proyek apabila pengecoran tidak selesai dan harus di tunda, maka harus dilakukan penyambungan. Namun pada penyambungan beton dengan umur yang semakin tua,  kecenderungan  terjadi  patah  pada  sambungan  lebih  besar  (Wibowo,  Ricky  Gondosuryo, 2011).
Pada  umumnya  pengerjaan  pengecoran  banyak  yang  tidak  sesuai  atau  berhenti  karena adanya  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  pengerjaan  beton.  Hal  ini  menyebabkan  adanya sambungan  pada  beton  yang  lama  dengan  beton  yang  baru  dicor.  Pada  umumnya  pekerjaan pengecoran  harus  dilakukan  sampai  selesai  agar  waktu  pengerasan  beton  akan  bersamaan sehingga  beton  mampu  menahan  tekan  Timbulnya  sambungan  beton  pada  suatu  panel  balok akan  berpotensi  terjadinya  penurunan  kekuatan  yang  disebabkan  adanya  dua  pengecoran  yang berbeda  sehingga  waktu  pengerasan  beton  atau  waktu  pengikatan  beton  yang  terjadi  tidak bersamaan.
Material  beton  juga  digunakan  pada  berbagai  jenis  infrasruktur  yang  memiliki  volume besar,  sehingga  pada  pengecorannya  membutuhkan  suatu  metode  agar  beton  dengan  volume besar dapat menyatu dengan utuh. Oleh karena itu metode pengecoran beton mulai berkembang dengan  berbagai  metode  konstruksi  beton  yang  dimodifikasi.  Salah  satunya  adalah  bagaimana cara  menyambung  beton  yang  sudah  ada  dengan  beton  yang  baru  akan  dicor.    Oleh  karen  itu penelitian ini bertujuan untuk  melihat pengaruh nilai kekuatan lentur balok yang menggunakan bahan tambah Bonding Adhesive pada sambungan beton  yang sudah lama mengeras dan beton yang baru dicor di tengah bentang balok dan mengetahui pengaruh nilai kuat lentur balok yang disambung dengan tidak menggunakan bahan tambah Bonding Adhesive.

## II. DASAR TEORI

## 2.1 Beton
Beton  merupakan  material  bahan  bangunan  yang  mempunyai  kekuatan  tekan  yang tinggi,  tetapi  kekuatan  tariknya  relative  rendah.  Beton  adalah  sebuah  material  komposit  yang rumit.  Akan  tetapi,  beton  begitu  muda  dibuat,  walaupun  pembuatnya  tidak  mempunyai pengetahuan  tentang  beton  sama  sekali.  Akan  tetapi,  kualitas  produk  yang  dihasilkan  tidak dapat  dijamin  akan  menghasilkan  mutu  yang  baik..  Sifat  beton  sangatlah  tergantung  pada masing - masing interaksi bahan penyusunnya. Pada umumnya, ada 3 komponen material yang menjadi bahan penyusun beton, antara lain  : pasta semen,  mortar dan beton  (Nugraha, Antoni, 2007).

## 2.2 Kuat Lentur Balok
Kekuatan  lentur  balok  adalah    kemampuan  balok  menahan  momen  dari  beban  luar, sampai  balok  tersebut    hancur.  Hal  ini  menunjukann  terjadi  mekanisme  tegangan-tegangan dalam  yang  timbul  di  dalam  balok  yang  pada  keadaan  tertentu  dapat  diwakili  oleh  gaya-gaya dalam.  “  lentur  pada  balok  diakibatkan  oleh  regangan  yang  timbul  karena  adanya  beban  luar. Apabilah beban pada balok  bertambah maka deformasi dan regangan akan bertambah sehingga mengakibatkan  terjadi  dan  bertambahnya  retak  lentur  disepanjang  bentang  balok  (Dwi  Eko Budiarto 2014;2 ).

## 2.3 Bahan Tambah Pada Beton
Secara  umum  beton  yang  digunakan  pada  konstruksi  merupakan  campuran  antara semen, air, (agregat halus) dan (agregat kasar) yang dicampur dengan perbandingan tertentu dan  untuk  menghasilkan  kekuatan  tertentu  pula.  Mutu  atau  kualitas  beton  merupakan  nilai kuat  tekannya  yang  diuji  pada  standar  umur  28  hari.  Beton  yang  diproduksi  secara konvensional  umumnya  mempunyai  kuat  tekan  antara  18  –  32  Mpa.  Beton  yang mempunyai kuat tekan di atas 35 Mpa biasanya disebut sebagai beton mutu tinggi. Disamping
itu,  untuk  keadaan-keadaan    tertentu  terkadang  campuran  beton  ditambahkan  bahan  tambah yang berupa bahan  kimia tambahan ( chemical additive )  dan  mineral/material tambahan.  Bahan tambahan  tersebut  biasanya  berupa  serbuk  atau  cairan  yang  secara  kimiawi  langsung mempengaruhi  kondisi  campuran  beton.  Bahan  tambah  mineral/material  tambahan  biasanya berupa agregat yang  mempunyai  karakteristik tertentu.  Maksud penambahan zat-zat kimia atau mineral  tambahan  ini  yaitu  untuk  memperbaiki  performa  dan  sifat-sifat  campuran  beton  sesuai dengan  kondisi  dan tujuan  yang  diinginkan, serta dapat pula sebagai bahan pengganti sebagian dari  material  utama  penyusun  beton.  Standar  tentang  bagaimana  pemberian  bahan  tambahan dalam campuran beton ini pun sudah diatur dalam SNI S-18-1990-03 tentang Spesifikasi Bahan Tambahan pada Beton.

## 2.4 Sikacim Bonding Adhesive
Dalam  penelitian  ini  penulis  mennggunakan  bahan  tambah Bonding  Adhesive sebagai perekat beton yang akan disambung pada balok beton.Sikacim Bonding Adhesive adalah bahan additive yang digunakan sebagai bahan tambah perekat beton lama dan beton baru. Tidak hanya sebagai  bahan  perekat  sambungan  antara  beton  lama  dengan  beton  baru  dengan  perbandingan (1:1:3)  1  Sikacim  Bonding  Adhesive  :  1  Air  :  3  semen,  sikacim  bonding  adhesive  juga  bisa dicampurkan  sebagai  campuran  mortar,  dengan  perbandingan  (1:2)  1  Sikacim  Bonding Adhesive  :  2  Air  dan  gunakan  sebagai  air  pencampur  untuk  adukan  semen  1:3  (mortar). Konsumsi dalam petunjuk pemakaian yang dianjurkan dalam sika, penggunaan sikacim bonding adhesive konsumsi 1 kemasan (900ml) digunakan untuk ± 8 2 . Sikacim bonding adhesive sendiri berwarna putih.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode dan Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksperimen.  Eksperimen  adalah  percobaan atau  semacam  rekayasa  yang  diterapkan  untuk  mengetahui  hubungan  sebab-akibat  antar variabel. Variable yang diteliti pada penelitian ini adalah kuat tekan dan kuat lentur balok beton. Metode pengujian pada penelitian ini  merujuk pada SNI 03-2834-2000 “Tata Cara Pembuatan Campuran  Beton  Normal”  dan  SNI-18-1990-03  tentang  “Spesifikasi  Bahan  Tambahan  pada Beton”.  Untuk  pengujian  kuat  lentur,  pada  penelitian  ini  merujuk  pada  SNI  03-4154-1996. Metode  Pengujian  Kuat  Lentur  Beton  Dengan  Balok  Uji  Sederhana  Yang  Dibebani  Terpusat Langsung.

## 3.2 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  terbagi  menjadi  2  bagian  yaitu  pengujian  kuat tekan  beton  dan  pengujian  kuat  lentur  balok  beton  normal,  dan  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat lentur  balok  beton  yang  disambung  menggunakan  Bonding  Adhesive  pada  sambungan  beton yang sudah ada dengan  beton baru.
Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Benda uji Silinder untuk pengujian kekuatan tekan  tekan beton berjumlah 6 buah, yang akan  digunakan  untuk  pengujian  kuat  tekan  beton  umur  14  hari  sebanyak  3  buah  dan umur 28 hari  sebanyak 3 buah.
b. Benda  uji  Balok  untuk  pengujian  Kekuatan    Lentur  Beton  berjumlah  12  buah,  yang terdiri  dari  4  variasi  seperti  Tabel  1.  Benda  uji  balok  yang  akan  disambung  dapat dilihat pada Gambar 1.
Tabel 1 Jumlah dan umur benda uji Variasi Sambungan Jumlah dan umur benda uji 28 hari SBA + Air + Semen (1:1:2) 3 SBA + Air (1:1) 3 Sambungan tanpa lem 3 Beton normal tanpa sambungan 3 Total 12
Keterangan : SBA = Sikacim Bonding Adhesive
Gambar 1. Balok beton yang akan disambung

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan
Kuat tekan merupakan besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan beban tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Berikut adalah hasil dari pengujian kuat tekan benda uji silinder:
Tabel 2. Hasil Kuat Tekan Silinder 10/20
No Sampel Berat (gr)  Umur Kuat Tekan ( kN) Kuat Tekan (f’c) Kuat Tekan Rata – Rata (MPa) 1 Silinder 3755 14 95 12.10 11.67 3690 95 12.10 3785 85 10.83 2 Silinder 3700 28 115 14.65 14.22 3695 120 15.29 3585 100 12.74
Gambar 2. Kuat tekan beton pada umur 14 dan 28 hari
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan yang telah dilakukan pada 3 buah benda uji silinder  untuk  umur  14  dan  28  hari  maka  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan  Gambar  2  di atas bahwa,  kuat  tekan  rata  –  rata  tertinggi  terdapat  pada  benda  uji  dengan  umur  28  hari  yaitu 14,22  MPa,  sedangkan  untuk  benda  uji  umur  14  hari  didapatkan  kuat  tekan  rata  –  rata sebesar 11,67 MPa.

## 4.2 Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok
Kuat  lentur  merupakan  kemampuan  balok  menahan  momen  dari  beban  luar,  tepat saat terjadi hancur. Lentur pada balok diakibatkan adanya regangan yang timbul  pada balok karena adanya beban luar.
Tabel 3. Hasil Kuat Lentur Balok 150mm x 150mm x 600mm
No Sampel Keterangan Umur sambungan cor Berat (gr) Umur balok Saat dilakukan uji lentur P Max (kN) Kuat Lentur (Flt) Kuat Lentur Rata – Rata (MPa) 1 Balok SBA+A+S 14 31.125 28 4,089 0.95 0.98 31.115 3,696 0.85 30.820 4,938 1.14 2 Balok SBA+A 14 31.640 28 6,051 1.40 1.5 31.520 6,562 1.52 31.600 6,827 1.58 3 Balok Tanpa Lem 14 31.415 28 9,329 2.16 2.26 31.820 10,601 2.45 31.120 9,402 2.17 4 Balok Tanpa Sambungan 30.630 28 19,452 4.50 4.00 31.715 16,774 3.88 30.625 15,617 3.61
Keterangan: SBA = Sikacim Bonding Adhesive; A = Air; S= Semen
Gambar 3. Kuat lentur beton pada umur sambungan 28 hari
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  yang  dilakukan  pada  3  buah  benda  uji dengan  umur  28  hari  pada  balok  dengan  variasi  sambungan Sikacim  Bonding  Adhesive + Air  +  Semen,  didapatkan  nilai  kuat  lentur  dengan  rata  – rata  yaitu  0,98  MPa.  Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur yang dilakukan pada 3 buah benda uji dengan umur 28 hari pada balok  dengan  variasi  sambungan Sikacim  Bonding  Adhesive +  Air,  didapatkan  nilai  kuat lentur  dengan  rata  –  rata  yaitu  1,50  MPa.  Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  yang dilakukan  pada  3  buah  benda  uji  dengan  umur  28  hari  pada  balok  dengan  variasi  sambungan tanpa  menggunakan  bahan  perekat Sikacim  Bonding  Adhesive, didapatkan  nilai  kuat  lentur dengan rata – rata yaitu 2,26 MPa. Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur yang dilakukan pada 3  buah  benda  uji  dengan  umur  28  hari  pada  balok  dengan  tidak  menggunakan  sambungan didapatkan nilai kuat lentur dengan rata – rata yaitu 4,00 MPa.
Berikut  adalah  beberapa  hipotesis  dari  peneliti  mengenai  penyebab  sambungan  beton lama  dan  beton  baru  menggunakan Sikacim  Bonding  Adhesive yang  tidak  mendapatkan kekuatan lentur yang  maksimal. Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa pada sambungan balok beton dengan  menggunakan variasi Sikacim Bonding Adhesive + Air + Semen  medapatkan nilai kuat lentur  rata  –  rata  terkecil  dibandingkan  dengan  balok  yang  disambung  tanpa  menggunakan bahan  tambah Sikacim  Bonding  Adhesive dan  balok  normal  tanpa  sambungan.  Alasan  kenapa pada  Gambar  4.2  didapati  bahwa  pada  variasi Sikacim  Bonding  Adhesive +  Air  +  Semen mendapatkan  hasil  kuat  lentur  rata  –  rata  terkecil  karena  pada  saat  dilakukan  pengujian  kuat lentur  didapati  bahwa  retak  dan  patahan  yang  terjadi  pada  balok  terdapat  pada  bagian sambungan balok dengan mengikuti bentuk sambungan balok yaitu 45 ¾ ditengah bentang balok, hal ini dikarenakan campuran lem yang yang dioleskan pada sambungan balok masih basah dan tidak  mengering  dengan  sempurna  sehingga  daya  rekat  yang  dihasilkan  tidak  maksimal.  Pada proses  pembuatan  sampel  beton  lama  telah  terjadi  kesalahan  dimana  pada  bagian  permukaan sambungan  beton  lama  telah  dikasarkan  menggunakan  palu  dan  pahat  sehingga  pada  bagian
tersebut ada beberapa bagian beton yang sudah retak dan tidak dapat diidentifikasi sehingga hal ini  pula  yang  menyebabkan  balok  beton  yang  dikasarkan  kemudian  disambung  menggunakan Sikacim  Bonding  Adhesive tidak  mendapatkan  kekuatan  yang  diinginkan  pada  saat  pengujian lentur.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  pada  silinder  100mm  x  200  mm  dengan umur  14  dan  28  hari  dan  sambungan  balok  150mm  x  150mm  x  600mm  menggunakan  bahan perekat Sikacim  Bonding  Adhesive dengan  balok  yang  tidak  menggunakan  bahan  perekat Sikacim  Bonding  Adhesive dengan  beton    berumur  28  hari  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut.
1. Nilai  kuat  tekan  yang  didapatkan  dalam  pengujian  silinder  beton  normal  dengan  umur beton 14 hari didapatkan nilai rata – rata 11,67 MPa.
2. Nilai  kuat  tekan  yang  didapatkan  dalam  pengujian  silinder  beton  normal  dengan  umur beton 28 hari didapatkan nilai rata – rata 14,22 MPa.
3. Nilai  kuat lentur yang  didapatkan  dalam pengujian sambungan balok beton  menggunakan bahan  perekat Sikacim  Bonding  Adhesive dengan  variasi  campuran  SBA  +  A  +  S didapatkan hasil 0,95 MPa untuk benda uji 1, kemudian untuk benda uji 2 didapatkan hasil 0,85  MPa,  dan  untuk  benda  uji  ke  3  didapatkan  hasil  1,14  MPa.  Dengan  rata  –  rata  0,98 MPa.
4. Nilai  kuat lentur yang  didapatkan  dalam pengujian sambungan balok beton  menggunakan bahan  perekat Sikacim  Bonding  Adhesive dengan  variasi  campuran  SBA  +  A  pada  benda uji 1 didapatkan nilai 1,40 MPa, kemudian untuk benda uji ke 2 didapatkan hasil 1,52 MPa, dan untuk benda uji ke 3 didapatkan hasil 1,58 MPa. Dengan rata – rata 1,50 MPa.
5. Nilai  kuat  lentur  yang  didapatkan  dalam  pengujian  sambungan  balok  beton  tanpa menggunakan bahan perekat Sikacim Bonding Adhesive untuk balok ke 1 didapatkan hasil 2,16  MPa,  kemudian  untuk  balok  ke  2  didapatkan  hasil  2,45  MPa  dan  untuk  balok  ke  3 didapatkan hasil 2,17 MPa. Dengan rata – rata 2,26 MPa.
6. Nilai  kuat  lentur  yang  didapatkan  dalam  pengujian  balok  normal  tanpa  sambungan didapatkan  hasil  4,50  MPa  untuk  balok  ke  1,  kemudian  3,88  MPa  untuk  balok  ke  1  dan 3,61 untuk balok yang ke 3.
7. Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur di atas maka disimpulkan bahwa balok beton yang tidak  menggunakan  bahan  perekat Sikacim  Bonding  Adhesive dan  balok  normal  tanpa sambungan lebih kuat daripada sambungan balok beton yang menggunakan bahan perekat Sikacim Bonding Adhesive.
8. Dari hasil di atas bisa dilihat bahwa bahan tambah Sikacim Bonding Adhesive berpengaruh besar  terhadap  sambungan  balok  sehingga  membuat  penurunan  kekuatan  saat  dilakukan pengujian lentur.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  hasil    dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  terdapat  beberapa  saran yang  harus  diperhatikan  agar  pada  penelitian  selanjutnya  mendapat  hasil  yang  lebih  baik. Berikut adalah saran yang harus diperhatikan.
1. Apabila  dikemudian  hari  akan  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  sambungan  beton
yang sudah ada  dengan  beton baru pada balok, seharusnya proses pembuatan beton  lama dan  beton  baru  dibuat  dengan  metode  yang  tepat  sehingga  menghasilkan  benda  uji  beton lama dan beton baru yang baik.
2. Untuk  variasi  campuran  yang  akan  dipakai  pada  sambungan  beton  lama  dan  beton  baru agar diperhatikan sehingga campuran yang akan dioleskan dapat merata diatas permukaan sambungan.
3. Untuk perawatan benda uji yang telah disambung sebaiknya tidak dilakukan perendaman di dalam air agar bahan perekat yang dipakai dapat mengeras dengan sempurna sehingga daya rekat yang didapatkan maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado atas  pendanaan penelitian internal tahun 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi  Ekok  Budirianto.  (2014). Pengaruh  Sambungan  Cor  Beton  Terhadap  Uji  Kuat  Lentur Balok Beton Bertulang Ditinjau Dari Umur Sambungan.
Nugraha, Antoni, P, (2007). Teknologi Beton Akhmad  Tantowi  Yahya.  (2018). Perbandingan  Kuat  Lentur  Sambungan  Beton  Keras  Dan Beton  Segar  Menggunakan  Bahan  Tambah  Lem  Beton  Styrobond  Sebagai  Perekat  Dan Sambungan Tanpa Lem Beton.
Sigit Hernowo,  Ade Lisantono.  (2016). Retrofitting Sambungan Kolom-Balok Beton Bertulang Ekspansi Planar Segitiga dengan Variasi Ukuran
SNI 03-2834-2000. Tatacara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal
SNI  03-4154-1996. Metode  Pengujian  Kuat  Lentur  Beton  Dengan  Balok  Uji  Sederhana  Yang Dibebani Terpusat Langsung.
Buen  Sian,  Adhijoso  Tjondro,  Riani  Sidauruk,  Sisi  Nova  Riskiani.  (2012). Retrofitting Sambungan  Kolom-Balok  Beton  Bertulang  Ekspansi  Planar  Segitiga  dengan  Variasi Ukuran.
Fadhil Qois Azmi Fakhrezi. (2018). Kajian Perbedaan Mutu Beton Terhadap Kuat Lentur Beton Pada Sambungan Model Zig – Zag Dengan Variasi Umur Penyambungan
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  CV Alfabeta.
Waani,  J.E.,  dan  Elisabeth,  L.  (2017). Susbtitusi  Material  Pozolan  Terhadap  Semen  pada Kinerja Campuran Semen . Jurnal Teknik Sipil ITB.
Wibowo, L. (2013). Pengaruh Penambahan Serbuk Kaca dan Water Reducing High Range Admixtures  terhadap Kuat Desak dan Modulus Elastisitas pada Beton .
Wijaya, V.D. (2015). Pengaruh Serbuk Kaca sebagai Substitusi Sebagian Agregat Halus dan sebagai Filler terhadap Sifat Mekanik Beton.